277 





calidad relativa del cemento y sobre todo, como facilmente 

 se comprende, en sus mezclas con la arena. Las particulas del 

 cemento que en este se hallan en forma de fragmentos del 

 tamano de un grano de arena, son mas 6 menos inactivas y 

 no tienen macho mas efecto en la argamasa que si se tratase 

 de simples granosde la misma arena. 



El cemento N° 10 de nuestrocuadro pasado una vez porun 

 cernidor de 2500 mallas y otra vez por uno de 3500, dio en 

 sus mezclas con 3 de arena, despues de 7 dias de inmersion 

 el siguiente resultado : 



Cemento N° 10 pasado por 

 un tamiz de 2500 mall as. 



Cemento N° 10 pasado por 

 un tamiz de 3500 mallas. 



Densidad media Resistencia 



por metro ciibico a la compresion 



1609 kilog. 



1594 



» 



27.7 kilog. 



30.4 



» 



Ademas delgrado de division, ha resultado quetambien el 

 modo de trituracion tiene alguna influencia sobre la calidad 

 del producto : los nuevos pulverizadores, formados por una 

 caja rotatoria con balas de acero, que pulverizan por medio de 

 golpes aplastadores, suministran un producto superior a 

 aquel que se obtiene por simple trituracion, porque favo- 

 recen la disposicion propia del cemento Portland de dividir- 

 se en fragmentos de estructura escamosa que mas densamente 

 se agrupan uno encima de otro. 



En cuanto a los productos de Cosquin, consta que ellos no 

 dejan nada que desear, en cuanto a su grado de division, y 

 asi creo superfluo entrar aquien otros detalles. 



En las oficinas de ensayo deEuropa generalmente se exige 

 que el cemento tenga un grado de trituracion tal, para no de- 

 jar mas de un 20 % sobre un tamiz de 900 mallas, y menos 

 de un 50 % sobre otro de 5000 mallas. 



\ 



■ 



